RoHS、WEEE、ELVとは何ですか?RoHS指令は2011年にRoHS2に改正され、カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)4物質のフタル酸エステル(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が追加の使用が制限または禁止されています。この計10物質はそれぞれ最大許容濃度が定められ、最大許容濃度を超える量を含む製品はEU域内で製造・販売できません。これらの「指令」とはEU指令で、EU域内で流通する製品であれば規制対象になるので、輸出品を製造している多くの日本企業も影響を受けます。自社製品を直接EU域内に輸出していなくても、自社製品が組み込まれた製品が輸出されていればさかのぼって保証が求められます。WEEE指令とRoHS指令は2003年に同時に告示された、電気・電子機器のリサイクル及び有害物質に関するEU指令になります。最終処分量を減らすことを目的とし、リサイクルを推奨、要求しています。equipment)で、電気・電子機器について、有害物質を一定割合以上含む製品が市場に出回らないことを目的とし、含有物質を規制しています。Vehicle、廃自動車指令)は、2000年に交付されたEU指令で、自動車に関するリサイクル要求と、特定有害物質の含有規制の2つの要求があります。含有規制としては、上市する自動車の材料および部品について、例外品目を除いて、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの許容濃度以上の含有を禁止しています。イソホロンフリーのインキシリーズです。-HFはハロゲンフリーのインキとなります。なんですか?当社は、光の拡散(Haze:曇り)を指しています。光を拡散させる事で、すりガラスの様な効果を得られます。夜光蓄光インキIR透過機能を応用した隠し印刷とは何ですか?IR透過インキは、前述の通り透過色のコントロールが可能で、またメタリック調インキとの重ね印刷などで色相にバリエーションをつけることもできます。そのため、光を当てなければ見ることが出来ない印刷「隠し印刷」で様々な装飾をすることが可能です。注1)透過色により透過率が若干変化します。注2)メタリック調インキとの重ね印刷などで赤外線透過率が10-20%程度低下します。赤外線透過(IR透過)とは何に使うのですか?IR(赤外線)透過インキを透明なPC、PETシートに印刷して作成した印刷物は、近赤外線以上の赤外線を透過し、それ以下の波長である可視光線、紫外線を遮断する機能を持ちます。この機能を応用した例として、リモコンの受光部フィルターがあります。MIX-HFインキシリーズがあります。0.6に至るほどです。MIX-HF以外にもTOC-HFなど、高い透明度のインキがございます。用途に合わせてご選択ください。ヘイズ値:可視光を照射したときの全透過光に対する拡散透過光の割合を指します。ヘイズ値が小さいほど透明性に優れているという事になります。Tt:全光線透過率)関連リンクMIX-HFのご紹介(2)透明インキTOC-HFのご紹介(1)非導電墨インキとは何ですか?非導電(Non-Conductive)墨インキとは、塗膜の電気抵抗値が高く、電気を通しにくい機能と高隠蔽な黒色を両立するインキです。電気抵抗が高い(電気を通しにくい)ことで、塗膜に電流が流れることで発生する電子部品等の誤動作や故障をふせぎます。高い隠蔽性により遮光性を要求するフラットパネルやスマートフォンのディスプレイの印刷に適しています。高い隠蔽性によりきれいな黒色や白色を発揮する機能です。「漆黒」と呼ばれる光沢のある黒色仕上げを実現するインキです。漆のような高級感のある艶や独特の輝きを実現し、商品の高付加価値化に貢献致します。関連リンク機能性墨インキのご紹介ミラーインキ全般ミラーインキは帝国インキの特許製品なのですか。ミラーインキは弊社の特許です(特許番号第3151606)。類似品を使用して印刷物を作成することも弊社の特許に含まれております。メッキと同じ様な鏡面を得る事が出来ます。ミラーインキに色を付与することは可能ですか?ミラーインキには、さまざまなカラーバリエーションが準備されています。透明インキとの組み合わせにより鮮やかな色と高い鏡面性の両立も可能です。下記資料をご参考にして用途に合わせてお選びください。推奨する適応原反は何ですか?MIR-インキの適応原反はPC及び処理PETです。(PET原反であっても未処理PETには接着しません。)しかし、PC及び処理PETのグレードによって接着性が異なります。ハードコート材、アクリル材については個々にインキ選定を行って、接着性を確認する必要があります。推奨する押えインキは何ですか?MIR-インキの押え印刷にはMIX-HFインキを使用して下さい。他のインキを使用すると鏡面性が低下してしまいます。耐溶剤性の強い原反(処理PET)についてはMIB,MIX-HFインキ以外も押えインキとして使用出来ます。鏡面性に影響するインキの扱い方法に関する情報は何ですか?ミラーインキは印刷する前に必ず攪拌を行って下さい。成分の一部が分離している事がありますが、攪拌を行う事によって均一になります。攪拌が不十分な場合はスジやムラの原因になります。印刷後のインキは、未使用インキの容器に戻す事はしないで下さい。版上に残ったインキは、アルミ同士が凝集してしまい、再度印刷を行うと鏡面性の低下及びスジ・ムラが発生する可能性があります。使用済みインキを使用すると上記のような問題が発生する可能性がありますので、使用は避けて下さい。インキの供給に関しては、印刷に必要なインキ量を一度に版にのせるより、インキを注ぎ足して使用する方が効率的です。鏡面性に影響する印刷条件に関する情報は何ですか?印刷条件では特に印圧・ドクター圧が重要になります。ミラーインキはアルミ顔料が配向する事で鏡面性、隠蔽性が得られます。よって、アルミ顔料を配向させる為に、印圧・ドクター圧を一般のソリットインキより強めに設定して下さい。膜厚が高くなる(3μ以上)とアルミ間での層間剥離を起こす事があります。鏡面性が低下し、ムラの原因にもなります。隠蔽性に関しては、膜厚が高くなれば隠蔽性は良くなりますが、アルミ顔料がしっかり配向していれば、膜厚が薄くても隠蔽性が得られます。1-2.スクリーン版、1-3.スキージ及び2-2.乾燥条件、2-3.印刷条件に記載している推奨条件によって、安定した品質(鏡面性・隠蔽性)の印刷物を印刷する事が出来ます。鏡面性に影響する乾燥条件に関する情報は何ですか?耐溶剤性のない原反(PC)では、乾燥条件によって鏡面性が大きく左右されます。PC成形物では、その傾向が強くなります。使用するPC樹脂のグレード、成形条件等により最適な乾燥条件は異なります。初期乾燥を低温で行い、その後高温で乾燥する事で鏡面性が得られます。(初期乾燥を低温で行う事によって、溶剤アタックの影響が抑えられ、アルミ顔料がしっかり配向する為に鏡面性が向上します。)鏡面性に影響する原反(基材)に関する情報は何ですか?原反の種類によって、乾燥条件が異なります。PC、処理PET共に80°C・30分ですが、PCは初期乾燥を低温で行ってから高温乾燥(80°C・30分)する事でより鏡面性が得られます。推奨する予備テストは何ですか?必ず本ラインでの印刷前に同様の印刷条件で予備テストを実施して下さい。予備テストの手順は下記の通りです。カタログに記載されている条件で乾燥を行なって下さい。試験を実施して下さい。適正な条件が見つかるまで上記の試験を繰り返して下さい。推奨する粘度調整は何ですか?ミラーインキは使用時の稀釈は必要ありません。使用する前によく攪拌して下さい。推奨するスキージは何ですか?鏡面性が得られる印刷を行う為に、スキージは硬度70度のウレタンスキージを使用して下さい。エッジは若干丸めにして下さい。ミラーインキの印刷において、インキ中に含まれているアルミ顔料の影響により印刷物にスジやムラが発生する場合がありますので、こまめにスキージの研磨を行って下さい。推奨するスクリーン版は何ですか?ミラーインキはスクリーン版の種類によって印刷物の仕上りが変化します。ミラーインキの印刷に適したスクリーン版の項目として、版メッシュ、オープニング、線径、乳剤厚が挙げられます。印刷版の推奨条件は版メッシュがT-300、オープニングが広く、線経が細く、乳剤厚(6~8μm)が薄い版です。推奨する環境条件は何ですか?MIR-ミラーインキシリーズを印刷する場合は、印刷作業条件として温度・湿度を一定に保つ様に調整して下さい。推奨条件は温度:20~25°C、湿度:50±5%Rhです。印刷作業条件が高温・多湿になると、ミラーインキが吸湿して鏡面性・隠蔽性が低下し、安定した印刷物を印刷する事が出来ません。ミラーインキと一般溶剤インキとの違いから注意することは何ですか?ミラーインキは鏡面性を持たせる為に一般の溶剤インキとインキ組成が大きく異なります。ミラーインキの組成は、主に樹脂、アルミ顔料、溶剤ですが、一般の溶剤インキと比較して樹脂と溶剤比率が異なります。従って、ミラーインキと一般の溶剤インキでは、印刷適性等の性能に違いが発生します。ミラーインキのトラブル解決ライン乾燥機で乾燥させる場合に、曇りが生じてしまいます。これはなぜでしょうか。ライン乾燥で仕上げた目的の輝度が出なく、印刷面に曇りが発生してしまう。そのため、ミラー面が全体的に白く濁り輝度が出せない現象が起きるというものです。原因は、初期乾燥から高温で乾燥したことによるものです。シリンダーで印刷のために、ライン乾燥機を使用する必要があります。印刷塗膜中の溶剤を乾燥すると同時に高温になってしまい、原反のPCシートを侵してしまったことが原因と推測することができます。ライン乾燥機で乾燥させる場合に、曇り対策はどうすればよいですか。次のような対策をとれば、問題は解決できます。ライン乾燥機の温度を下げます(80°C以下)。ラインが比較的長くて乾燥機のユニット何機かがついている場合は、乾燥機入り口付近のユニットの温度を40~60°Cくらいの低温に設定して、初期乾燥で塗膜中の溶剤を8~9割方蒸発させてしまいます。その後、80~100°Cで高温乾燥を行うことによって、完全に溶剤を蒸発させることにより、曇りのないミラー面を形成することができます。抑え印刷をしなくても大丈夫なのでしょうか。抑え印刷は必ずしてください。抑え印刷は、耐スクラッチ性を高めるためだけでなく、耐性(耐環境性)を向上させる役目をもっております。ミラーインキは、耐湿性に弱く、抑え印刷をしないとアルミが腐食して変色する可能性があります。抑え印刷を行ってください。関連リンクMIX-HFのご紹介(1)隠蔽性を高くした印刷をしたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。硬度70度のスキージを用いて、印圧を高めにしてください。ミラーインキを印刷した際に、「見本のような隠蔽性が得られない」というご相談を受けることがあります。隠蔽性を出すための有効な方法として、スキージ硬度を変える方法があります。ミラーインキは樹脂分が少ないために、基材へのインキの転移性が通常のスクリーンインキと比較してあまりよくありません。したがいまして、印刷条件を変えて隠蔽性を向上させる方法が有効な手法として考えられます。推奨印刷条件は以下のとおりです。アルミが平行に並ぶことで、より高い輝度が得られることをご理解いただくために図に示しました。社会への価値貢献を実現していきます。